-202- 
Mineralogie. 
eigentümlichen  Farbe  den  Troilit  und  die  Ädern  von  Eisenoxyd  unter- 
scheiden kann.  Die  andern  Bestandteile  sind  weiß,  aber  der  Cohenit  und 
der  Schreibersit  sind  glänzender  als  der  Kamazit  und  treten  mit  einem 
leichten  Relief  hervor.  Um  die  Unterscheidung  deutlicher  zu  machen, 
wurde  die  Oberfläche  mit  Pikrinsäure  geätzt;  diese  granuliert  den  Kamazit 
und  greift  die  übrigen  Bestandteile  nicht  an.  Der  Tänit  unterscheidet 
sich  durch  weniger  lebhaften  Glanz  und  die  Undeutlichkeit  seiner  Umrisse, 
weiche  öfters  in  den  benachbarten  Kamazit  verfließen.  Zur  Unterscheidung 
des  Cohenits  verwendet  man  am  besten  die  Anlauffarben,  oder  aber  die 
Atzung  mit  einer  heißen  Lösung  von  Natriumpikrat. 
Cohenit  und  Schreibersit  erscheinen  öfters  in  Lamellen  parallel  dem 
Plessit  orientiert,  und  zwar  umrandet  der  Cohenit  öfters  den  Schreibersit. 
Beide  sind  zersprungen  und  von  Spalten  durchzogen,  die  öfters  offen  oder 
mit  Eisenoxyd  erfüllt  sind.  Die  polierte  Oberfläche  läßt  keinen  Troilit 
erkennen,  aber  wenn  mau  auf  die  Oberfläche  eine  saure  Lösung  von 
Kadmiumsulfat  einwirken  läßt,  beobachtet  man  u.  d.  M.  das  Entweichen 
von  Gasblasen  und  die  Entstehung  eines  Niederschlags.  Die  Oxydadern 
des  Kamazits  zerschlagen  sich  im  Schreibersit  und  Cohenit;  sie  sind  auch 
öfters  umrandet  von  Schreibersit.  An  homogen  erscheinenden  metallischen 
Partien  erkennt  man  u.  d.  M.  ebenfalls  den  Schreibersit  und  Cohenit 
umrindet. 
Die  Troilitknoten  haben  eine  Umrandung  von  Schreibersit  und  Cohenit 
in  unregelmäßiger  Anordnung,  und  alle  drei  Mineralien  sind  von  Adern 
von  Eisenoxyd  durchzogen.  Vielfach  sind  sie  oxydiert  und  bei  dem  Troilit 
beobachtet  man  außerdem  eine  Art  blätteriger  oder  schieferiger  Struktur, 
welche  nach  den  Verf.  ebenso  die  Folge  einer  späteren  Pressung  sind,  wie 
sie  die  Oxydation  für  eine  spätere  nach  der  Verfestigung  des  Eisens  ein- 
getretene Erscheinung  betrachten.  G.  Linck. 
H.  Moissan :  Etudes  de  siliciure  de  carbone  de  1  a  Mete- 
orite de  Canon  Diablo.    (Compt.  rend.  140.  1905.  p.  405—406.) 
In  dem  Lösungsrückstand  eines  Blockes  des  genannten  Eisens  von 
53  kg  wurden  ganz  geringe  Mengen  von  Siliciumcarbid  (SiC)  gefunden 
und  deren  Natur  genauer  bestimmt.  Es  sind  hexagonale  Kriställchen  mit 
guten  glänzenden  Flächen  und  deutlicher  Spaltbarkeit  von  mehr  oder  minder 
dunkelgrüner,  öfters  schön  smaragdgrüner  Färbung.  Sie  gleichen  voll- 
kommen den  Siliciumcarbidkristallen ,  welche  Moissan  in  Nickeleisen- 
legierungen nachgewiesen  hat.  Das  spezifische  Gewicht  wurde  in  einer 
Mischung  von  Bromoform  und  Methylenjodid  bestimmt  und  gefunden 
zwischen  3,2—3,0.  Die  Kristalle  verbrennen  nicht  in  Sauerstoff  bei  1000° 
und  werden  durch  schmelzendes  chlorsaures  Kali  oder  Salpeter  nicht  an- 
gegriffen. Kochende  Schwefel- ,  Salpeter-  oder  Salzsäure  zersetzen  sie 
nicht,  auch  nicht  Königswasser  oder  eine  Mischung  von  Salpetersäure  und 
Flußsäure,  ebensowenig  ein  Gemenge  von  Salpetersäure  und  chlorsaurem 
